{ 543 ) 

 chaux ou de baryte non combine se detache avec une brosse, et la partie de 

 ces bases fixee par I'amidon est si intimement combinee, qu'elle ne ternit 

 })as les couleurs appliquees. 



» Pemluresiliceiise. — En signalant dans mes precedentes publications la 

 possibilite de remplacer I'hiiile, les essences et la colle par des dissolutions 

 siljceuses, j'ai du mentionner certains inconvenients que Ton rencontre dans 

 ce nouveau genre de peinture. Au premier rang se trouve la necessite de 

 laisser les couleurs siliceuses se raffermir graduellement pour eviter I'ecail- 

 lement, puisviennent les mouvements que subit le boispar une dessiccation 

 plus complete, enfin I'existence dans certains bois de la resine (|ui repousse 



j> Le premier de ces inconvenients, lorsque la peinture doit etre appli- 

 quee sur pierre, existe d'autant moins que la pierre est plus poreuse. D'ail- 

 leurs dans toutes les applications directes de couleurs siliceuses, sur pierre 

 ou platrage, il ne faut pastrop prodigner les silicates, pour eviter le depla- 

 cement ulterieur des coideurs sous forme d'ecailles ; il convient que tou- 

 jours le fond reste absorbant et ne soit pas completement sature de la pate 

 siliceuse. Des dissolutions a i8ou aotlegres de I'areometre de Baume appli- 

 quees a plusieurs couches donnent generalement de bons resultats. Ces 

 degres demandent a etre plus eleves dans la peinture sur verre, la plus diffi- 

 cde de toutes et pour laquelle il est surtout important de ne laisser se raf- 

 fermir les couleurs que tres-lentement, en evitant Taction tie I'air chaud et 

 sec, afin que la contraction des molecules siliceuses puisse s'effectuer gra- 

 duellement sous I'influence de I'acide carbonique de Fair. En usantdecette 

 precaution, ce genre de peinture reussit tres-bien, et il est appele a rendre 

 de grands services a la decoration des vitraux d'eglise et de certaines par- 

 ties de nos edifices en general. 



» Peinture en detrempe fixee par les silicates. — Conduit par les faits pre- 

 cedemment signales dans ce travail a etudier les conditions de la fixation 

 des co\deurs en detrempe, j'ai du experimenter aussi Taction des silicates. 

 Les premiers resultats de Tapplication des dissolutions siliceuses sur les 

 couleurs a la colle ou a Tamidon out ete decourageants comme pour le 

 tannni; chaque coup de pinceau formait une tache. En perscverant dans 

 ces essais, je pus bientot me convaincre qu'en appliqnant ces dissolutions 

 a un degre de concentration qui nedepasse pas 5a 6 degres de larconietre 

 de Baume, on conserve aux couleurs leur unilormite d'intensite, et que 

 deux applications successives de ces dissolutions fixent ces couleurs d'une 

 -stable et perinettent leur lavage a Teau. 



71.. 



